11 
Zlatonosné křemeny z dolu Jakubského (ze žilné čočky na III. obzoru) 
byly prozkoumány ve velkém v závodě Grusonwerke firmy Friedrich 
Krupp v Magdeburku-Buckau. Zpráva o zkouškách těch zní v překladě: 
Zpráva o pokuse č. 1460 se zlatonosnými rudami tellurovými. 
Zaslaná ruda byl tvrdý křemen mléčně bílý v kusech až asi do 200 mm. 
Zlato jest přítomno větší částí jako zlato ryzí v nej jemnějším rozptýlení, 
menší částí jako tellurid zlata. V rudě jsou dále obsaženy nepatrné podíly 
antimonitu 5 ), kyzu magnetového, arsenového, železného, měděného, 
wolframitu a slídy. 
Lámáním na drtidle byly rozdrobeny kusy křemene asi na 30—35 mm 
a pak kvart o váním vybrána průba průměrná, ve které zjištěn obsah 
16-5 g zlata a 12-0 g stříbra v tuně. 
Pokusy předběžné. 
5000 g surové rudy, prodrcené sítem č. 40, amalgamovalo se 500 g 
rtuti v uzavřeném kulovém mlýně po 4 hodiny a po té rtuť vymyta v pru¬ 
bířské misce. Pokus měl tento výsledek: 
1. Obsah surové rudy .. 16*5 g/t Ag 12-0 g/t Ag 
2. ,, amalgamačního zbytku . 7*5 g/t Au 11*0 g/t Ag 
Amalgamovalo se tedy . 9-0 g Au 1*0 g Ag 
čili 54-6% zlata a 8-3% stříbra. 
200 g zbytku amalgamačního se smísilo se 2 g nehašeného vápna 
(1 kg na 1 t) a pak po 4 dni působilo se na ně 025procentním roztokem 
kyanidu draselnatého. Spotřebovalo se při tom cyankali L5 kg na tunu. 
Výsledek pokusu byl: 
2. Obsah zbytku po amalgamaci . 7-5 g Au 11*0 g Au na 1 t 
3. ,, ,, po vyluhování . 1-0 g Au 8-0 g Ag na 1 t 
extrahovalo se tedy . 6-5 ^ Au 3-0 g Ag na 1 t 
čili 86'7% zlata a 25-3°/ Q stříbra. 
Celkový výtěžek amalgamaci a pak kyanidovým pochodem se vypočte: 
1. Obsah surové rudy . 16*5 g Au 12-0 g Ag na 1 t 
3. ,, zbytku po vyloužení. 1-0 g Au 8-0 g Ag na 1 t 
vytěženo tedy. 15*5 g Au 4-0 g Ag na 1 t 
čili 94'0°/ o zlata a 33'3°/ 0 stříbra . 
5 ) T. j. asi našeho „jamesoniťti" (v. str. 21—22). 
XIX. 
